## PENGARUH PENAMBAHAN BATU GRANIT DAN RAMBUT SEBAGAI FILLER TERHADAP KUAT TEKAN DAN LENTUR BETON
Mardiaman 1 , Ahmad Fadly 2 . Indriasari 3
1 Jurusan Teknik Sipil, Universitas Tama Jagakarsa Email: mardi240967@gmail.com
2 Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Tama Jagakarsa Email: afadhli888@gmail.com
2 Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas  Krisnadwipayana Email: indriasari@unkris.ac.id
Masuk:23-03-2022, revisi: 29-04-2022, diterima untuk diterbitkan: 28-06-2022

## ABSTRAK
Beton  adalah  campuran  yang  terdiri  dari  agregat  halus,  agregat  kasar,  air,  semen,  dan  dengan  atau  tanpa menggunakan bahan tambahan lain. Penelitian ini menggunakan campuran beton dengan limbah rambut dan granit, dimana jumlah limbah rambut yang dihasilkan setiap harinya dari ribuan pangkas rambut di Indonesia meningkat pesat. Inovasi limbah pecahan granit dalam pembangunan gedung ini adalah dengan memanfaatkan limbah pecahan granit sisa konstruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan granit dan rambut sebagai filler terhadap kuat tekan beton dan kuat lentur beton. Waktu dalam penelitian ini selama 35 hari diuji untuk beton  berumur  7,14,21,28,  dan  28  hari.    Dengan  variasi  0%,  2,5%;  7,5%;  12,5%;  17,5%  dan  22,5%.  Dari  hasil penelitian ini didapatkan hasil perbandingan kuat tekan beton normal dengan beton campuran pada pengujian beton umur 35 hari untuk beton normal adalah 321,1 kg/cm 2 sedangkan untuk beton campuran adalah 305,7 kg/cm 2 . Untuk hasil perbandingan kuat lentur beton normal dengan beton campuran pada pengujian beton umur 35 hari untuk beton normal  adalah 32 kg/cm 2 sedangkan untuk beton campuran sebesar 31,3 kg/cm 2 . Ternyata  kuat  tekan dan lentur beton dengan  menambah granit dan rambut dengan  variasi tertentu  ke  dalam campuran  masih lebih rendah dari kubeton normal Kata Kunci: Filler; Granit; Kuat Lentur; Kuat Tekan; Rambut.

## ABSTRACT
Concrete  is a mixture  consisting of fine  aggregate, coarse  aggregate, water,  cement, and with or without other additives. This research uses a mixture of concrete with hair waste and granite, where the amount of hair waste produced every day from thousands of barbershops in Indonesia is increasing rapidly. The innovation of granite shard waste in the construction of this building is to utilize the waste of granite shards leftover from construction. This study aimed to determine the effect of using granite and hair as a filler on the compressive strength of concrete and the flexural strength of concrete. The time in this study for 35 days was tested for concrete aged 7,14,21,28 and 28  days.  With  a  variation  of  0%,  2.5%;  7.5%;  12.5%;  17.5%  and  22.5%.  The  results  of  this  study  found  that comparing the compressive strength of normal concrete with mixed concrete in the 35-day old concrete test for normal concrete was 321.1 kg/cm2 while for mixed concrete was 305.7 kg/cm2. For comparing the flexural strength of normal concrete with mixed concrete in the 35-day old concrete test, for normal concrete, it is 32 kg/cm2, while for mixed concrete, it is 31.3 kg/cm2. It turns out that the compressive and flexural strength of concrete by adding granite and hair with certain variations to the mixture is still lower than normal concrete Keywords: Filler; granite; flexure; compressive strength; hair

## 1. PENDAHULUAN
Banyak limbah bahan yang dapat digunakan sebagai campuran beton. Pencampuran bahan ini dapat menaikkan dan menurunkan kuat tekan dan lentur beton. rambut terdapat dalam lingkungan yang  berasal  dari  potongan  rambut.  Potongan  rambut  dapat  dicoba  digunakan  untuk  bahan campuran  pembuatan  beton.  Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  oleh  beberapa  peneliti  telah membuktikan kejadian di atas, (Hendrik, 2017).
Batu  granit  banyak  dipakai  untuk  batu  hias,  lantai,  ornamen  dinding.  Granit  memiliki karakteristik berbutir kasar, padat, lebih keras dari marmer. Karena granit padat maka bahan ini
Mardiaman, Ahmad Fadly, Indriasari, Pengaruh Penambahan Batu Granit dan Rambut Sebagai Filler

## Terhadap Kuat Tekan dan Lentur Beton
tahan terhadap erosi dan abrasi, mampu menahan beban yang berat, lebih kedap, awet, dan tahan terhadap pelapukan.  Inovasi  dari  limbah  pecahan  granit sebagai filler dalam campuran beton dapat memberi nilai tambah.
Beton merupakan campuran dari agregat halus, agregat kasar, air, semen, dan dengan atau tanpa  menggunakan  zat-zat  tambahan  lainnya, Tampubolon,  S.  P.  (2022) .  Kekuatan  beton dipengaruhi  oleh  bahan  campurannya.  Pencampuran  disarankan  apabila  dapat  meningkatkan kuat tekan, tarik dan lentur beton. Peneliti telah banyak melakukan pencampuran material untuk beton. rice husk ash and fly ash (Amin & Abdelsalam, 2019; Mardiaman & Dewita, 2022), serbuk kaca(Baktiar & Lubis, 2021), fly ash(Singh, 2016), serat bendrat dan abu sekam(Prayitno et al., 2016), limbah sisa penyaringan minyak kelapa sawit (Garcya et al., 2018).pecahan kaca dan fiber optik(Ikhsan et al., 2016), serat bambu(Kavitha & Kala, 2016), coconut shell (Kambli, 2014), silica foam(Putri et al., 2021), stone ash dan coconut fiber (Mardiaman, 2020), kapur (Arman & Saputra,  2015),  pecahan  gelas  (Ikhsan  et  al.,  2016),  superplastisizer  (Kusnadi  &  Sulistyorini, 2011)
Sementara itu untuk penelitian terkait batu granit sudah dilakukan oleh  (Hadi, 2020). Hasil penambahan batu granit sebagai agregat kasar sebesar 0%, 8%, 10%, dan 12% menggantikan sebagian agregat kasar secara berturut turut 26,09 MPa, 24,58 MPa, 22,69 MPa, dan 21,28 MPa. semakin tinggi persentase penambahan batu granit maka  kuat tekan beton semakin menurun dan semua hasil nya lebih rendah dari beton normal. Sementara itu yan terkait dengan penambahan lateks dan serar ramut menginformasikan bahwa kuat tekan beton berkurang sebesar 0,94% dari beton normal dengan menambah variasi lateks 0.75% dan serat rambut 2%, namun kuat tariknya meningkat  sebesar  32.81%  dari  beton  normal  (Hendrik,  2017).  Lebih  jauh  bahwa  pemakaian bahan batu granit juga mempengaruhi kuat tekan beton dan porositas beton berpori untuk bahan penutup halaman (Dwita et al., 2017)
Naik turunnya kuat tekan tekan dan lentur bergantung pada bahan dan komposisi campuran. Oleh  karena  itu  menarik  untuk  mengetahui  penambahan  granit  dan  rambut.  Penelitian  ini mencoba untuk menambahkan batu granit dan rambut secara bersama sama. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh penggunaan batu granit dan rambut terhadap kuat tekan beton, kuat lentur beton dengan berbagai variasi  sehingga dapat dilihat apakah hasilnya lebih kuat atau lemah dari beton normal. Diharapkan dengan diketahui hasilnya maka rekomendasi penggunaan granit dan rambut secara bersamaan dapat diketahui.

## 1.1. Pengertian Beton
Beton normal terdiri dari campuran semen, pasir, kerikil, dan air. Untuk mendapatkan mutu yang  baik  maka  upaya  penambahan  bahan  tambahan  perlu  dilakukan  (Hadi,  2020),    Tabel  1 menjelaskan jenis beton berdasarkan mutunya.
Tabel 1 Jenis beton berdasarkan mutu Mutu beton Fc ’ (Mpa) 𝜎𝑏𝑘 ′ Uraian tinggi 35-65 K 400 -K 800
Umumnya  prategang  sebagai  tiang pancang, gelagar, pelat dan sejenisnya. Sedang 20 -< 35 K 250 -K 400 Umumnya  untuk  beton  bertulang: pelat  lantai  jembatan,  gelagar  beton bertulang,  diafragma,  kerb  beton percetak, gorong-gorong beton bertulang, bangunan bawah jembatan
Rendah 15 - < 20
K 175 -K 250 Umumnya untuk struktur beton tanpa tulangan:  beton  siklop,  trotoar  dan pasangan  batu  kosong,  diisi  adukan pasangan batu.
10 - < 15  K 125 -K 175 Sebagai  lantai  kerja,  penimbunan kembali dengan beton Sumber : (Nji L. T., 2018)

## 1.2. Karakteristik Beton
Sifat beton  yaitu: kemudahan pengerjaan, kedap air, kekuatan dan tahan lama ( durability ). Tabel 2 menjelaskan nilai slump beton menurut jenis konstruksi yang diterapkan. Slump tertinggi diperuntukkan pada konstruksi struktur dan terendah untuk beton masal.
Tabel 2 Penentuan Nilai Slump Jenis Konstruksi slump (mm) maks  min Dinding penahan dan pondasi 76,2  25,4 Pondasi sederhana, sumuran, dan dinding sub struktur  76,2  25,4 Balok dan dinding beton 101,6  25,4 Kolom struktur 101,6  25,4 Perkerasan dan slab 76,2  25,4 Beton masal 50,8  25,4 Sumber : ACI 211.1-91

## 1.3. Agregat Halus
a. berbut tajam dan keras. tidak mudah pecah, hancur oleh pengaruh cuaca.
b. Kandungan lumpur kurang dari 5%, lolos ayakan 0,063 mm. Jika kadar lumpur melewati 5%, maka agregat harus dicuci.

## 1.4. Agregat Kasar
a. Syarat Fisik
1) Kadar lumpur paling tinggi 1%
2) Bagian yang hancur jika diuji dengan Los Angles , ≤ 27%.
3) Besar butir agregat maksimum, tidak melebihi 1/5 jarak terkecil bidang samping dari cetakan, 1/3 tebal pelat atau ¾ dari jarak bersih minimum tulangan.
4) Kekerasan dengan bejana Rudellof , tidak boleh ada bagian hancur lolos ayakan 2 mm lebih dari 16% berat.
5) Bagian butir yang panjang dan pipih, berat maksimum 20%, terutama beton bermutu tinggi.
b. Syarat Kimia
1) Kekekalan  terhadap  Na 2 SO 4 bagian  yang  hancur,  berat  maksimum  12%  dari  berat,  dan kekekalan terhadap MgSO 4 bagian yang hancur, maksimum 18%.
2) Kemampuan bereaksi terhadap alkali harus negatif sehingga tidak berbahaya.
Mardiaman, Ahmad Fadly, Indriasari, Pengaruh Penambahan Batu Granit dan Rambut Sebagai Filler

## Terhadap Kuat Tekan dan Lentur Beton
Tabel 3 Persyaratan batas-batas susunan butir agregat kasar . Ukuran ayakan (mm) % berat yang lewat ayakan Ukuran nominal 38-4,76 19,0-4,76 9,6-4,76 38,1 95-100 100 - 19,0 37-70 95-100 100 9,52 10-40 30-60 50-85 4,76 0-5 0-10 0-10 Sumber : (SNI 03-2834-2000)

## 1.5. Air
Persyaratan air dalam campuran beton adalah:
a. Air tidak boleh mengandung lumpur (benda-benda melayang lain) lebih dari 2 gram/liter
 Air tidak boleh mengandug garam_garam yang dapat merusak beton
 Air tidak boleh mengandung CH lebih dari 0,5 liter
 Air tidak boleh mengkandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram/ liter

## 1.6. Semen
Ada    banyak  bahan  kimia  dan  material  yang  terkandung  dalam  bubuk  semen,  setiap kandungan bahan tertentu mempengaruhi kualitas semen. Secara umum, semen adalah bubuk abu-abu  gelap  yang  terbuat  dari  kapur  (CaO), Silika (SiO 2 ), Alumina (AL2O 3 ),  Iron  Oxide (Fe2O 3 ), Magnesium Oksida (MgO), Sulfur Trioxide (SO 3 ), dan Alkali (K2O). Selain itu semen memiliki  sifat  fisik  yaitu    pengikat  dan  pengerasan,  ketahanan  terhadap  sulfat  dan  asam, kehalusan, dan panas hidrasi.
2 (dua) jenis semen pembuatan beton, yaitu: 1) semen PCC ( portland cement composite ) dan 2) semen OPC ( ordinary portland cement )
 Semen  PCC  banyak  dipakai  pada  bidang  konstruksi.  memiliki  komposisi  bahan  70-90% clinker olahan dari batu kapur, pasir silika, pasir besi, dan lempung.  Semen PCC mengandung 3 unsur utama yaitu: semen portland, gips dan bahan anorganik, bisa lebih dari satu macam bahan anorganik seperti terak tanur tinggi ( blast furnace slag ), pozzolan, senyawa silikat, batu kapur
 Semen  OPC  ( Ordinary  Portland  Cement ):  Menurut  SNI  15-0302-2004  Semen  portland sebagai semen hidrolis, dihasilkan dengan menggiling terak semen portland terutama  yang terdiri  atas  kalsium  silikat  yang  bersifat  hidrolis  dan  digiling  bersama-sama  dengan  bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah dengan  bahan  tambahan  lain.  Jenis-jenis  semen  portland  pada  SNI  15-2049-2004 dikelompokkan berdasar penggunaanya.
Tabel 4 Jenis-Jenis Semen Tipe I Semen  portland  untuk  penggunaan  umum  yang  tidak  memerlukan persyaratan-persyaratan  khusus  seperti  yang  diisyaratkan  pada  jenis-jenis lain Tipe II Semen  Portland  yang  dalam  penggunaannya  memerlukan  ketahanan terhadap sulfat atau panas hidrasi sedang Tipe III Semen  Portland  yang  dalam  penggunaannya  memerlukan  kekuatan  tinggi pada tahan permulaan setelah pengikatan terjadi Tipe IV Semen  Portland  yang  dalam  penggunaannya  memerlukan  panas  hidrasi rendah Tipe V Semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan tinggi terhadap sulfat
Sumber: SNI 15-0302-2004

## 1.7. Batu Granit
Berwarna cerah, berbutir kasar, tersusun atas kuarsa sebesar 10-50% dari kandungan total mineral felseik dan mineral alkali feldspar sebanyak 65-90%. Sifat Fisik penampilan: cantik dan tersedia dalam banyak warna dan bentuk, daya tahan: bisa bertahan selama bertahun-tahun, tahan panas:tidak disarankan untuk suhu tinggi,  tahan noda: memiliiki ketahanan  noda dan  dapat membersihkan noda, tahan gores: termasuk yang paling keras pada skalanya.
Sifat kimia batu granit yaitu:
a. SiO 2 72,04% (silika); Al2O 3 14,42% (alumina); K2O 4,12%; Na2O 3,69%; CaO 1,82%; FeO 1,68%; Fe2O 3 1,22%; MgO 0,71%; TiO 2 0,30%; P2O5 0,12%; MnO 0,05%.
b. Memiliki komposisi kimia dengan kadar silika ± 50-70%, pada suatu tubuh pegmatit kadar silika bisa mencapai 100%. Komposisi mineral utama adalah mineral kuarsa, alkali feldspar , plagioklas, piroksen, hornblende, biotit, muskovit, turmalin.
1.8. Rambut
Kandungan  kimia  rambut:  protein  keratin  yang  terdiri  dari  18  jenis  asam  amino,  pigmen melanin (3% dari total), elemen kecil (besi, mangan, kalsium, magnesium, seng, dan tembaga selain  komponen  anorganik  seperti  fosfor  dan  silikon),  dan  lemak  (1-9%),  contoh:  squalane, monogliserida, digliserida, trigliserida, asam lemak bebas, kolesterol, ester kolesterol, dan ester lemak).

## 1.9. Kuat Tekan Beton
Kuat tekan menyatakan besar beban per satuan luas. Dengan kuat ini benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu. Kekuatan beton ditentukan oleh rasio antara agregat kasar, halus, hidrasi semen dengan air sebagai bahan pengikat dalam beton. Perbandingan air terhadap semen (w/c) merupakan faktor utama dalam penentuan kekuatan beton.
Perhitungan kuat tekan:
𝑓 𝑐 , = P A …………………… (1) fc ’ = kuat tekan beton    (Mpa) P    = beban maksimum (N)
A = luas penampang benda uji (mm 2 ) 1.10. Kuat Lentur Beton berdasarkan SNI 03-2847-2002 bahwa beton dengan beban normal tanpa tulangan. Nilai modulus keruntuhan didapat:
𝑓 𝑟 = 0,7𝑥√𝑓 𝑐 ′ ……………….(2) dimana: f r = Modulus keruntuhan/kuat lentur batas (MPa)
Mardiaman, Ahmad Fadly, Indriasari, Pengaruh Penambahan Batu Granit dan Rambut Sebagai Filler Terhadap Kuat Tekan dan Lentur Beton
f ’ c = Kuat tekan beton (MPa)

## Gambar 1 Pengujian Kuat Lentur

## 2.  METODE
Penelitian ini dilaksanakan mulai  06 Sep-31 Okt 2021 di PT Waskita Beton menggunakan metode eksperimen. Uji beton dilakukan untuk umur uji 7, 14, 21, 28 dan 35 hari. Jumlah benda uji  beton  masing-masing  sebanyak  5.  Jadi  jumlah  benda  uji  sebanyak  30  untuk  uji  tekan. Sementara untuk benda uji lentur adalah 30, masing-masing 5 untuk uji hari ke 7, 14, 21, 28 dan 35. Benda uji untuk kuat tekan silinder berukuran diameter 15 dan tinggi 30 cm dan kuat lentur dengan silinder berukuran 15x15x60 cm. Pasir yang digunakan diambil dari Jambi.
Cetakan Silinder
Cetakan Balok Cetakan Slump Gambar 2. Cetakan untuk uji tekan, Tarik dan slum
Tabel 5 menjelaskan kode dan jumlah sampel benda uji kuat tekan. Pemberian kode untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam melakukan uji baik tekan dan tarik. Kode G + R 2.5% berarti bahwa G sebanyak 1.25% dan R sebanyak 1,25%. Jadi masing-masing persentase R dan G setengah dari persentase total.
Tabel 5 Kode Benda Uji No. Kode Jumlah benda uji Keterangan 1 N 5 beton normal tanpa bahan tambah 2 G+R 2,5% 5 penambahan  granit dan rambut 2,5% 3 G+R 7,5% 5 penambahan granit dan rambut 7,5% 4 G+R 12,5% 5 penambahan  granit dan rambut 12,5% 5 G+R 17,5% 5 penambahan  granit dan rambut 17,5% 6 G+R 22,5% 5 penambahan granit dan rambut 22,5%
G= granit R = rambut
e-Journal CENTECH 2020 Vol. 3 No. 1 April 2022: hlm 11-22. ISSN 2722-0230 (Online)
Tabel  6  menjelaskan  nilai  slum  dan  kebutuhan  bahan  campuran,  kepadatan  dan  factor  air semen  (w/c).  Perbandingan  faktor  air  semen  yang  minimal  dan  cukup  dalam  memberikan workabilitas tertentu yang dibutuhkan untuk pemadatan.
T abel 6. Kebutuhan bahan campuran beton untuk  1 m 3 beton mutu K-300 % Slump cm Semen kg Split kg Rambut kg Pasir kg Granit kg Air kg Density Kg/m 3 w/c 2,5  12 ± 2 327 1031 4,19 697 4,19 180 2243 0,551 7,5  12 ± 2 310 1031 12,56 697 12,56  180 2243 0,581 12,5  12 ± 2 293 1031 20,94 697 20,94  180 2243 0,614 17,5  12 ± 2 276 1031 29,31 697 29,31  180 2243 0,651 22,5  12 ± 2 260 1031 37,69 697 37,69  180 2243 0,693
W = water C = cement
 Peralatan uji agregat: saringan/ayakan, timbangan, gelas ukur, tabung silinder, mesin penggetar, dan oven.
 Peralatan pembuatan benda uji: ember dan napan, concrete mixer , cetakan kubus, kuas dan palu karet, jangka sorong.
 Peralatan uji benda uji: kerucut Abrams, batang penumbuk dan mistar, universal testing machine .

## 3. HASIL DAN DISKUSI

## 3.1. Hasil
Uji  agregat  halus  berupa  pasir  dilakukan  supaya  memenuhi  syarat.  Uji  dilakukan  untuk menentukan  syarat  batas  dari  kadar  organik,  lolos  saringan,  berat  jenis,  penyerapan,  berat volume,  kadar  air,  kadar  lumpur  dan  kandungan  tanah  liat.    Tabel  7  memperlihatkan  bahwa semua uji yang dilakukian telah memenuhi persyaratan
Tabel 7. Uji Agregat Halus Jenis uji Metode uji Syarat batas Status Hasil uji Maks Kadar organik ASTM C 40, SNI 2816:2014 No.3 Maks. No.3 Memenuhi Analisa saringan ASTM C 136, SNI 1968:2010 2,80 FM=2,30 s/d 3,10 Memenuhi In of limits Grafik = in of limits Berat jenis SSD  ASTM C 128, SNI 1970:2008 2,56 min. 2,4 Memenuhi Penyerapan ASTM C 128, SNI 1970:2008 1,11% Maks.4% Memenuhi Berat volume ASTM C 29, SNI 03-4804- 1998 1502,53 min. 1200 kg/m 3 Memenuhi Kadar air ASTM C 566, SNI 1971:2011 8,55% Tidak bersyarat Kadar lumpur ASTM C 117, SNI 03-4142- 1996 1,54% 3% (beton terabrasi) 5% (beton tidak terabrasi) Memenuhi Tanah liat ASTM C 142, SNI 4141:2015 0,24% Maks. 3% Memenuhi
Tabel 8 menyajikan bahwa hasil pengujian agregat halus tentang  gradasi, berat jenis SSD, penyerapan,  fine  modulus,  berat  isi,  dan  kandungan  organik.  Agregat  kasar  merupakan  jenis batuan pecah alami yang memiliki ukuran maksimum 2,5 cm.
Mardiaman, Ahmad Fadly, Indriasari, Pengaruh Penambahan Batu Granit dan Rambut Sebagai Filler Terhadap Kuat Tekan dan Lentur Beton
Tabel 8. Hasil Uji Agregat Kasar Jenis uji Referensi metode uji Hasil uji Syarat batas Status saringan 5-10 mm ASTM  C  136,  SNI 1968:2010 6,30 FM= 6.10 s/d 6.70 memenuhi In of limits Grafik = in of limits Berat jenis SSD ASTM C 127, SNI 1969:2008 2,44 Min. 2.4 memenuhi Penyerapan ASTM C 127, SNI 1969:2008 5,06% Maks. 2.4 memenuhi Berat volume ASTM C 29, SNI 03- 4804-1998 1394,78 Min. 1200 kg/m 3 memenuhi Kadar air ASTM C 556, SNI 1971:2011 5,09% Tidak bersyarat - Kadar lumpur ASTM C 117, SNI 03-4142-1996 0,87% Maks. 1% memenuhi Abrasi ASTM C 131, SNI 2417:2008 30,44% Maks. 40% memenuhi penyerpihan BS 812:105.1 24,15% Maks. 25% memenuhi Tanah liat ASTM C 142, SNI 4141:2015 1,94% Maks. 2% memenuhi
Tabel 8 menyajikan hasil uji agregat kasar tentang gradasi, berat jenis SSD, penyerapan, berat volume, kadar air, kadar lumpur, abrasi, penyerpihan dan tanah liat. Hasil uji menyatakan semua jenis uji telah memenuhi syarat.
Tabel 9 menunjukkan nilai uji slump. Terliaht bahwaa slum terendah sebesar 10 cm untuk penambahan granit dan rambut sebesar 2,5% dan tertinggi sebesar 14 cm dengan penambahan granit  dan  rambut  sebesar  22.5%.  Makin  kecil  nilai  slum  maka  kekentalan  makin  tinggi, sebaliknya makin tinggi nilai sum maka beton semakin encer. Jadi uji slum dimaksudkan untuk mengetahui kekentalan pada adukan beton.

## Tabel 9. Nilai Slump beton mutu K-300
Kode Slump test (cm) K- 300 normal 12 G+R 2,5% 10 G+R 7,5% 12 G+R 12,5% 13 G+R 17,5% 13 G+R 22,5% 14
Tabel  10  menunjukkan  hasil  uji  kuat  tekan  beton  normal,  penambahan  granit  dan  rambut masing-masing sebesar 2,5%, 7,5%, 12,5%, 17,5% dan 22,5% pada umur beton 7; 14; 21; 28; dan 35 hari.
Tabel 10. Hasil Kuat Tekan Beton Gabungan
Jenis Beton hari Maks Kg/cm 2 Min Kg/cm 2 7 14 21 28 35 Normal 215,6  281,1  296,8  318,3  321,1 321,1 215,6 G+R 2,5%  209,6  275,5  284,9  297,4  305,7 305,7 209,6 G+R 7,5%  198,6  280,6  283,1 291 300 300 198,6 G+R 12,5%  208,3  274,1  276,5  284,7  291,7 291,7 208,3 G+R 17,5%  195,6  258,2  287,5  289,1  295,5 295,5 195,6 G+R 22,5%  200,1  262,3  268,2  280,2  289,8 289,8 200,1
Gambar 3 menunjukkan diagram batang Hasil uji Kuat Tekan Beton Normal, penambahan granit dan rambut masing-masing sebesar 2,5%, 7,5%, 12,5%, 17,5% dan 22,5% pada umur beton 7; 14; 21; 28; dan 35 hari.

## Gambar 3. Kuat Tekan Beton
Tabel  11  menunjukkan  hasil  uji  kuat  lentur  beton  normal,  penambahan  granit  dan  rambut masing-masing sebesar 2,5%, 7,5%, 12,5%, 17,5% dan 22,5% pada umur beton 7; 14; 21; 28; dan 35 hari.
Tabel 11 Hasil Kuat Lentur Beton Gabungan Jenis Beton hari maks Kg/cm 2 min Kg/cm 2 7
1 21 28 35 Normal 21,4  27,5  29,2  31,1 32 32 21,4 G+R 2,5%  18,7  24,8  27,4  30,4  31,1 31.1 18,7 G+R 7,5%  19,6 26 26,7  28,6  30,3 30,3 19,6 G+R 12,5%  19,2  26,9  27,9  29,6  30,8 30,8 19,2 G+R 17,5% 17 25,8  27,4  30,3  30,9 30,9 17 G+R 22,5% 19 27,2  29,2  30,9  31,3 31,3 19
215.6
281.1 296.8 318.3 321.1 209.6 275.5 284.9 297.4 305.7 198.6 280.6 283.1 291.0 300.0 274.1 0 195.6 258.2 287.5 289.1 0 200.1 262.3 268.2 280.2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 0 7 14 21 28 35 kg /cm ² Umur (Hari) Kuat Tekan K300 Normal G+R 2,5% G+R 7,5%
G+R 12,5% G+R 17,5% G+R 22,5%
Mardiaman, Ahmad Fadly, Indriasari, Pengaruh Penambahan Batu Granit dan Rambut Sebagai Filler

## Terhadap Kuat Tekan dan Lentur Beton
Gambar  4.  Menunjukkan  diagram  batang  hasil  uji  kuat  lentur  beton  normal,  penambahan granit dan rambut sebagai filler masing-masing sebesar 2,5%, 7,5%, 12,5%, 17,5% dan 22,5% pada umur beton 7; 14; 21; 28; dan 35 hari.

## Gambar 4 Kuat Lentur Beton

## 3.2. Diskusi
Tabel  10  dan  gambar  3  manunjukkan  bahwa  kuat  tekan  beton  maksimum  normal  dan campuran batu granit+rambut sebagai filler sebanyak 2,5%; 7,5%; 12,5%, 17,5% dan 22,5% pada umur 7; 14; 21; 28 dan 35 hari berturut-turut sebesar 321,1; 305,7; 300;291,7; 295,5 dan 289,8 kg/cm 2 . Terlihat jelas bahwa penambahan granit dan rambut masih berada di bawah kuat tekan beton normal (321,1 kg/cm 2 ). Kuat beton normal maksimum terjadi pada usia 35 hari. Sementara itu kita lihat bahwa kuat tekan maksimum dengan memasukkan granit dan rambut sebagai filler terjadi dengan penambahan granit dan rambut sebesar 2,5% (305,7% kg/cm 2 ) pada umur 35 hari. Selanjutnya penambahan granit dan rambut dengan interval 5% tidak mengalami kenaikan  secara  linier.  Penurunan  terjadi  sampai  penambahan  sebesar  12,5%  kemudian  naik kembali 17,5% sampai 22,5%. Ketidak linieran dari pola kekuatan tekan menjadi menarik untuk diteliti  lebih  lanjut,  misalnya  dengan  menambah  sampel.  Kuat  tekan  beton  maksimum  baik normal maupun dengan menambah granit dan rambut sebagai filler terjadi pada usia 35 hari.
Pemilihan alternatif bahan campuran tidak selalu menaikkan kuat tekan beton, terbukti dari hasil penelitian ini. Sebaliknya penambahan bahan fly ash dan rice husk ash dapat menaikkan kuat tekan(Mardiaman & Dewita, 2022), mencampur kapur dengan semen menaikkan kuat tekan pada variasi 25%; 35% dan 45%, (Arman & Saputra, 2015) .
Tabel  11  dan  gambar  4  manunujukkan  bahwa  kuat  lentur  beton  maksimum  normal  dan campuran batu granit+rambut sebagai filler sebanyak 2,5%; 7,5%; 12,5%, 17,5% dan 22,5% pada umur 7; 14; 21; 28 dan 35 hari berturut-turut sebesar 32; 31,1; 30,3;30,8; 30,9 dan 31,3. Terlihat jelas bahwa penambahan granit dan rambut masih berada di bawah kuat lentur beton normal (32
0 21.4 27.5 29.2 31.1 32.0 0 18.7 24.8 27.4 30.4 31.1 0 19.6 26.0 26.7 28.6 30.3 0 19.2 26.9 27.9 29.6 30.8 0 17.0 25.8 27.4 30.3 30.9 0 19.0 27.2 29.2 30.9 31.3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 0 7 14 21 28 35 kg /cm ² Umur (Hari) Kuat Lentur K300 Normal G+R 2,5% G+R 7,5%
G+R 12,5% G+R 17,5% G+R 22,5%
e-Journal CENTECH 2020 Vol. 3 No. 1 April 2022: hlm 11-22. ISSN 2722-0230 (Online)
kg/cm 2 ). Ketidak linieran dari pola kekuatan lentur  menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut, Kuat beton normal maksimum terjadi pada usia 35 hari.
Sementara itu kita lihat bahwa kuat lentur maksimum dengan memasukkan granit dan rambut sebagai filler terjadi dengan penambahan granit dan rambut sebesar 22,5% (31.3 kg/cm 2 ) pada umur 35 hari. Selanjutnya penambahan granit dan rambut dengan interval 5% tidak menyebabkan kuat lentur naik secara linier. Penurunan terjadi sampai penambahan sebesar 12,5% kemudian naik Kembali 17,5% sampai 22,5%.  Kuat lentur beton maksimum baik normal maupun dengan menambah granit dan rambut sebagai filler terjadi pada usia 35 hari.

## 4. KESIMPULAN
1. Penambahan  granit  dan  rambut  tidak  menaikkan  kekuatan  tekan.  Penurunan  juga  tidak bersifat linier.
2. Penambahan  granit  dan  rambut  tidak  menaikkan  kekuatan  lentur.  Penurunan  juga  tidak bersifat linier
3. Beton normal masih lebih kuat dari penambahan granit dan rambut.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan rekan-rekan membantu mengambil data, PT Waskita Beton dan sumbangannya dan Universitas Tama Jagakarsa  dan asosiasi  ITAKI  yang telah memberikan motivasi sehingga tulisan ini dapat selesai.

## PUSTAKA
Amin, M., & Abdelsalam, B. A. (2019). Efficiency of rice husk ash and fly ash as reactivity materials  in  sustainable  concrete. Sustainable  Environment  Research , 1 (1),  1–10. https://doi.org/10.1186/s42834-019-0035-2
Arman, A., & Saputra, A. M. (2015). Pengaruh Penambahan Kapur Padang Panjang Pengganti Semen Untuk Beton Normal. Jurnal Momentum , 17 (1), 8–12.
Baktiar, A. A., & Lubis, Z. (2021). Pengaruh Penambahan Serbuk Kaca Terhadap Kuat Tekan Beton Non-Struktural. Jurnal Teknika , 13 (2), 73. https://doi.org/10.30736/jt.v13i2.632 Dwita, E., Manalu, D. F., & Sabri, F. (2017). Analisis Pengaruh Penggunaan Batu Pecah Granit Pulau Bangka terhadap Kuat Tekan dan Porositas Beton Berpori sebagai Bahan Penutup Halaman. Fropil , 5 (2), 86–96.
Garcya, M. G., Djauhari, Z., & Kurniawandy, A. (2018). The Effect of Addition of Waste Wast Oil Filtering Palm Oil As An Additive On Compressive Strength And Flexural Strength of Concrete. JOM FTEKNIK , 2 (1), 1–13. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887- 8%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-
2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-
3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41559- 019-0877-3%0Aht
Hendrik. (2017). Pengaruh Penambahan Lateks dan serat Rambut Terhadap Beton (Issue 1). Sumatera Utara.
Ikhsan, M. N., Prayuda, H., & Saleh, F. (2016). Effect of Addition of Broken Glass as a Substitute for  Fine  Aggregate  and  Addition  of  Optical  Fiber  to  Compressive  Strength  of  Fiber Concrete. JURNAL ILMIAH SEMESTA TEKNIKA , 19 (2), 148–156.
Kambli, P. S. (2014). Compressive Strength of Concrete by Using Coconut Shell. IOSR Journal of Engineering , 4 (4), 01–07. https://doi.org/10.9790/3021-04470107
Kavitha,  S.,  &  Kala,  T.  F.  (2016).  Effectiveness  of  bamboo  fiber  as  an  strength  enhancer  in concrete Effectiveness of Bamboo Fiber as a Strength Enhancer in Concrete. International
Mardiaman, Ahmad Fadly, Indriasari, Pengaruh Penambahan Batu Granit dan Rambut Sebagai Filler

## Terhadap Kuat Tekan dan Lentur Beton
Journal of Earth Science and Engineering , 9 (June 2016), 1–6. www.cafetinnova.org Kusnadi, & Sulistyorini, D. (2011). Pengaruh Penambahan Superplastisizer Terhadap Campuran Beton Ringan Yang Menggunakan Styrofoam. Inersia , VII (2), 124–140.
Mardiaman. (2020). Effect of Stone Ash Mixture and Coconut Fiber on Concreate Compressive Strenght. Modern  Environmental  Science  and  Engineering , 6 (4),  462–471. https://doi.org/10.15341/mese(2333-2581)/04.06.2020/005
Mardiaman, & Dewita, H. (2022). Effect of Adding Fly Ash and Rice Husk Ash on Compressive Strength to Meet the f c ’ 35 MPa Concrete Quality. Civilla Jurnal Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan , 07 (1), 35–46.
Prayitno, S., Supardi, & Wijaya, D. (2016). Study Of Strenght of Pressure and Strenght of High- Quality Concrete land Low With Fly Ash and Bestmittel Additioanal Materials. E-Jurnal Matriks Teknik Sipil , September , 843–849. Putri, W. R., Utama, P. S., & Olivia, M. (2021). Kuat Tekan Beton Pofa ( Palm Oil Fuel Ash ) Dengan Bahan Tambah Silica Fume . 8 , 1–8.
Singh, D. K. (2016). Effect on Compressive Strength of Paver Block by Partial Replacement of Cement with Fly Ash . 2 (11), 856–859.
Tampubolon, S. P. (2022). Struktur Beton I